Beiträge zur Kenntnis der hydrothermalen Silikate. 79 
Ipr Kristallisation 1—2 Tage bei 
Mo prozent ca. 470° in geschlossenem 
efäss mit Innenvolumen 
vo; 20 cm® 
Eingewogene Substanz | gr 
in gr 130 | si0, | A103] K,0.| CO 
141 }..B;= 0,137 ;E, =1,586; 
F=0,753; H=0,112 | 2 | 10 | 50 | 30 | 10 | amorph 
142 | B,= 0,412; BE, = 1,904; 
H=0118 ra a 20 9 5 | 
143 | B, = 0,275; E, = 1,904; 
me-0,2514 HU 2 1 20 | 60 | 10 | 10 | Kalinephelin, Korund, 
144 | B, = 0,137; E,= 1,904; amorph 
F=0503; H=0,112 | 2 | 10 | 60 | 20 | 10 | Korund, amorph 
H=0112 . 2. .1|2 | | 60 | 30 | 10 | Kalziumaluminat (2) (13), 
| 145bl E, = 1,904; F = 0,753; m 
H=0,12 . . ..1| 2 | — | 60 | 30 | 10 | Kalziumaluminat (?) (13), 
146 | B, = 0,275; E, = 2,391; amorph 
H=0,112 . ....]2 | 20 | 70 | — | 10 | amorph 
147 | .B,= 0,137 ;. E, = 2,221; 
Ä F=0,351;H=0,112 | 2 | 10 | 70 | 10 | 10 | Korund, amorph 
148] E, =2,221; P = 0,502; 
0 
H=0112 . :..12 | — | 70 | 20 | 10 | Kalzinmaluminat (?) (13), 
149 | B,—0,137; E, = 2,538; amorph 
=0,112 2... | 2°] 10 | 80 | — | 10 | amorph 
151 | E, — 2,538; F = 0,251; 
0 Sera in 710 . 
1501.35 ei Korund, amorph 
des Chlorkalziums auf die entstehenden Produkte nicht glaubte, diese 
Differenzen nicht anders erklären als durch die Annahme, „dass die 
physikalischen Bedingungen in dem Versuche der französischen Forscher 
irgendwie erheblich von den gewollten und angenommenen abge- 
wichen hätten“. 
Auch in meinen Versuchen konnte kein Kalktonsilikat nach- 
gewiesen werden. Meist traten entweder überhaupt keine definier- 
baren Kristalle auf oder es entstanden dieselben Formen, welche ich 
schon mit Kali-Tonerde und Kieselsäure allein erhalten hatte. Auf- 
fallend war der ungünstige Einfluss des Kalkzusatzes auf die Aus- 
bildung jener Kristalle, worüber ich mich schon früher verbreitete. 
Neu erhalten wurden, abgesehen von Caleit (15), der infolge Ver- 
Nädelchen (14), zwei definierbare Kristallarten. Die eine (12) 
zeigt mit einem in der Natur vorkommenden Zeolith, dem Okenit 
(Ca Si,0, -2H,0 in allen bestimmbaren Eigenschaften gute Überein- 
stimmung, die andere (13), rhombische Prismen bis spiessförmige 
Kristalle mit charakteristischen Durchkreuzungszwillingen, konnte mit 
keinem bisher beschriebenen Körper identifiziert werden. Da zu den 
